374 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE. 



<dans ie refte j'ajouterai I'une ou I'autre experience qui pourront meriter 



iquelque conhaiice. 



Comme la tetre de molybdene que favois obteniie deja roure preparee 

 ^roit conloimnee, )'etnployai la petite provilion de molybdene que je 

 poffedois moi-iiieme. La molybdcne Ceuie expofee dans un creufei ternie 

 ou ouvert au plus grand teu augmente par i'applicatiojj des fouftlets , 

 a fubi trcs-peu de changement pendant un quart d'heure. Cependanten 

 appliquanc luss fourtlets au loyer pendant une demi-heure, elle i'a^'giu- 

 tinoit ibus forme d'une maffe grife, qui n'etoir pas jiarfaitement tondue , 

 & qui avoir I'apparence de toie de foiifre, (ans que mcme on y ^ut 

 ajoute aucun acide. II n'eft pas necedaire de derailler quel changement 

 fubit la molybdene melee avec une parrie egaiede limaille de ter. Ce 

 melange demandoit un bon teu dans Ie frurneau avanc qu'il fe fondit 

 ibus forme de mine de ciiivre. Je la verfai dans im motile , & apres tju'elle 

 fut retroidie elle montroi: a 'ii calRire une couleur blanche merallique, 

 qui tiroit un pen tortau rouge. Je I'ai fait piler & fondre pliilietirs tois en 

 ajoutant de la limaille de fer fans avoir pu rerirer un autre metal par ce 

 precede , & fans qu'elle fe comportat d'une autre fagon que de celle dont 

 j'ai parle. 



N'ayant pas pu avoir plus de raolybdcne, j'ai differe de faire d'autres 

 ^experiences jufqu'au terns ou j'efp^rois de polTeder plus de cette fubftance. 

 Cependant j'employai le refle de la niolvhduie qu'.- je poiFedois pour Ie 

 faire calciner fur des plmies ,r.eHs , qui avoient le fond epais; je les plagufs & 

 tiroisalternativementde la mouffle que je faifois rougird'un rouge foiubre. 

 Cetre operation alloit lentement, & demandoit une attention aflidue pout 

 {epareren meme-temslefoufre&.' pourempecher la mo'ybdenedes'echappet 

 du reft. Pour prevenir cela )'ai ete oblige de titer les tells des moiifFles , des 

 qu'ils montroientle premier (igne de rongeur, pour j^ouvoirrefroidir la terra 

 de molybdene, en la remuant. Moins on nie: de molybdene fur un teft , 

 plus on avance , &: mieux fe fait la calcination ; on trouve que la plus 

 grande perte de poidseftde vingt-cinq pnur cent; mais lorfque je calcinois 

 une plus grande portion fur un teft , je ne pouvois jamais obtenir plus 

 que dix-huit pour centde terre de molvbdene. On a done perte de tems 

 &c de terre de molvbdene. Noii-feulement on ne voyoit paslamoindre 

 jecaille de molybdene parmi la terre de molybdene ainfi calcinee, mais 

 elle ne donnoit apres avoir ete calcinee avec de I'alkali mineral pur & de 

 la poudre de charbon , aucune trace de foie de foufre , ou d'air hepatique : 

 ce qui fait voir que la terre de molybdene etoit degageede tout foufre ou 

 de fon acide ; je m'en fervis audi pour I'experience fuivante. 



Je mettois dans un creufet dont j'avois graiffe la moitie inferieure avec 

 autant d'huile qu'il pouvoit s'y en attacher, & fur lequel j'avois jete de 

 la poudre de charbon , dix afs de la terre de molybdene. Si au-delTus de 

 cette terre une petite plaque de cuivre qui droit acconimodee pout cela, 



